630 
TABEL II. 
Temperatuur 
Duur der waar- 
nemingen in uren 
Stijging van den 
meniscus in mm. 
Stijging per uur 
in mm. 
25° 
.0 
0.5 
— 
545 
1090 
45 
.0 
0.2 
' — 
100 
— 
500 
69 
.6 
0.3 
— 
148 
— 
444 
71 
.5 
18 
— 
53 
— 
3 
72 
.0 
4 
+ 
10 
+ 
2.5 
72 
.5 
11 
+ 
45 
+ 
4 
73 
.0 
0.5 
4- 
6 
+ 
12 
75 
.7 
0.4 
+ 
14 
+ 
36 
80 
.9 
0.4 
+ 
30 
+ 
75 
meter met groote snelheid heeft plaats gehad zonder voorafgaande 
behandeling van het metaal met een elektrolyt. Daarentegen was 
er een groote hoeveelheid zeer tijn verdeeld materiaal aanwezig. 
Ook hier, evenals bij het bismnth (en in vele andere dergelijke 
gevallen) is de aanwezigheid van het tijn verdeelde materiaal vol- 
doende om de snelheid van omzetting zeer merkbaar te vergroOten. 
7. Dat omgekeerd, bij afwezigheid daarvan, de omzetting enorm 
wordt vertraagd, blijkt uit de volgende proef. Ongeveer 200 gram 
elektrolyt-koper, dat (zie boven) in een elektrischen oven was 
gesmolten, werd tot dunne staven uitgegoten en daarna in water 
„abgeschreckt”. Deze staven brachten wij (met paraffineolie als vloei- 
stof) in een dilatometer en plaatsten dezen in een thermostaat, die 
op 25°. 0 werd gehouden. Na 14 dagen en nachten was het olieniveau 
praktisch onveranderd gebleven. De omzetiingssnelheid /3 koper—» «koper 
is dus onder deze omstandigheden vele duizenden malen kleiner dan 
in het geval, waarin men zich van tijn verdeeld materiaal bedient. 
Dit verschijnsel levert ons dan ook de verklaring, dat het niteen- 
vallen van koperen voorwerpen in het dagelijksch leven zoo lang- 
zaam plaats heeft, ja, door de beschreven vertraging wordt het 
dagelijksch gebruik van koper eerst mogelijk. Men vindt hier dus 
geheel dezelfde verschijnsels terug, die vroeger bij het tin, bismuth, 
kadmium en zink zijn gekonstateerd. Op hunne verklaring zullen 
wij later nog uitvoeriger terugkomen. 
8. Het metaal, dat tot dusverre met den naam „koper” werd 
